— 68 — 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



"/omol. LÌ2-C0a 

 PiG. 1: Li^SO* + Lia CO, 



Il secondo arresto che si osserva fra 540 e 530° nel raffreddamento 

 delle miscele contenenti da 10 a 90 °/o ii^ol- SO4 è dovuto allo sviluppo 

 di calore della cristallizzazione eutettica e della trasformazione dei cristalli 

 misti, come risulta anche dalle durate dei tempi d'arresto: da 60 a 90 Vo 

 mol. Lij SO4 le durate di questi arresti sono pressoché uguali per le varie 

 miscele, compensandosi le quantità di calore che sviluppa la cristallizza- 

 zione eutettica e la trasformazione dei cristalli misti, infatti al diminuire 

 della massa eutettica corrisponde una maggiore quantità di cristalli misti 

 e viceversa. Da 60 a 10 Vo Qiol- Li SO4 la durata dell'arresto va diminuendo, 

 poiché diminuisce contemporaneamente la quantità di miscela eutettica e la 

 quantità di cristalli misti che si trasformano. Essendo assai prossime le 

 temperature di cristallizzazione eutettica e la temperatura di trasformazione 

 di cristalli misti é impossibile distinguere questi due punti. 



La miscela a 6,95 mol. LÌ2 SO4 ha il secondo punto a 505°, 25 gradi 

 inferiore alla temperatura d'arresto delle altre miscele. A questo arresto po- 

 trebbe pure corrispondere la separazione eutettica che per le concentrazioni 

 estreme avviene comunemente a temperature un po' inferiori, ma é forse più 

 probabile corrisponda una scissione di cristalli misti aventi questa concen- 

 trazione formatisi nella solidificazione; in tal caso anche il solfato si scio- 

 glierebbe allo stato solido fino a circa 10 "/o mol. nel carbonato. 



